Lirsıscn und E. Korkeng: Kristallisationsvorgänge in binären Systemen usw. 199 
erläuterte Verhalten einer Schmelze von 75 Mol.-°/, Kaliumchlorid 
und 25 Mol.-%/, Bariumehlorid. Die Abkühlungskurve läßt an Stelle 
der beiden zu erwartenden thermischen Effekte drei Wärmeentwick- 
lungen erkennen. Denn sie zeigt einen Knick bei /, = 660°, ein Inter- 
vall bis t,; = 655°, einen bis i{, = 661° ansteigenden Zweig und eine 
Haltezeit bei f, = 658°. Diesem Verlauf entspricht in dem Konzen- 
trations-Temperaturdiagramm die mit z, ß, y, ö bezeichnete Kristalli- 
sationsbahn. Die bei « beginnende Kristallisation von Kaliumchlorid 
setzt sich längs der Sättigungskurve AK, dieses Salzes über #, hin- 
aus in das metastabile Gebiet bis ® fort. Dann bewirkt die plötzlich 
eintretende Kristallisation des Doppelsalzes 2 KCl.BaCl, ein rasches 
Ansteigen der Temperatur. Dabeı ändert sich die Konzentration der 
Schmelze, bis eimm Punkt y der Sättigungskurve DE, des Doppelsalzes 
erreicht ist. Nun erstreckt sich die Kristallisationsbahn längs DE, 
bis zu ihrem Endpunkte d= E,, der das eutektische Gemenge von 
Kaliumchlorid und Doppelsalz darstellt. 
Obwohl bei diesem Vorgange die Unterschiede in den Kristalli- 
sationstemperaturen höchstens 6° und die Differenzen in den Kon- 
zentrationen der Schmelzen nur 2 bis 3 Mol.-°/, BaCl, betragen, sind 
die entsprechenden Gefügebestandteile in Dünnschliffen sehr schön 
ausgebildet: an Stelle der normalen Struktur, die durch primäres 
Kaliumchlorid in einem FEutektikum von Kaliumchlorid und Doppel- 
salz charakterisiert ist, finden wir hier primäre Gitterkristalle von KCl 
zunächst umschlossen von Kristallen des Doppelsalzes und darauf ver- 
kittet durch eine aus Stäbchen zusammengesetzte Grundmasse dieser 
beiden Gemengteile. 
In ähnlicher Weise verläuft die Kristallisation in K’Cl-reichen 
Schmelzen des Systems Kaliumchlorid-Strontiumehlorid. Doch 
ist hier die Menge des Eutektikums so gering, daß auf den Abkühlungs- 
kurven eine Haltezeit bei /, kaum angedeutet wird. 
In den am Schluß der Tab. 2 und 2a angeführten Systemen 
Kaliumchlorid-Strontiumchlorid und Kaliumchlorid-Zinnehlorür treten 
die Verbindungen Kaliumpentachlorodistrontiat und Kalium- 
trichlorostannoat in der Weise auf, daß sie mit den Komponenten 
Strontiumchlorid oder Kaliumchlorid binäre Teilsysteme bilden, die 
dem auf S. 196 beschriebenen, durch das System Thalliumchlorür- 
Bariumchlorid repräsentierten Grenzfalle entsprechen. Es besitzen 
nämlich diese Verbindungen einen echten Schmelzpunkt, aber es fehlen 
die eutektischen Gemenge mit ihren Komponenten. Aus den ge- 
mischten Schmelzen scheiden sich Strontiumchlorid oder Kaliumchlorid 
so lange primär aus, bis die Schmelzen die Zusammensetzung jener 
Verbindungen erreicht haben und dann einheitlich kristallisieren. Daher 
